213 



Quantitiit von Alkali , da dessen Rolle nur darin zu bestehen scheint, 

 den allmählichen Übertritt der Kieselerde an den Kalk zu erleichtern. 



2) Künstliche hydraulische Kalke auf nassem Wege. Man 

 kann hydraulische Kalke und Zämente auf nassem Wege künstlich be- 

 reiten , indem man hiezu die Kiesel- oder Thon-Erde mittelst Kali oder 

 Natron in Wasser aufgelöst anwendet, wodurch sich Silikate und Alu- 

 minate von den Eigenschaften der natürlichen hydraulischen Kalke bilden. 

 Hier ist aber die Umbildungs- Weise keine allmählich vermittelte und daher 

 auch mehr Alkali nothwendig; solche Mörtel sind schnell zu gewinnen. 

 — Doch kann man, wo die Pottasche theuer ist, wohlfeilre Mörtel er- 

 halten, auf trocknem wie auf nassem Wege, durch Zusatz von schwefel- 

 saurer Thonerde oder Alaun zu dem Kalk oder der Kreide. Es entsteht 

 dann ein Kalk-Aluminat , dessen Eigenschaften die Nützlichkeit einer 

 Methode, den Gyps zu härten, erklären, welche nämlich darin zu bestehen 

 scheint, dass man den Gyps mit Alaun kalzinirt. An der Luft ist das 

 Kali dem Natron bei der Silikat-Bildung vorzuziehen, weil erstes keine 

 krystallinischen Effloreszenzen bildet; unter Wasser aber kommt dieser 

 Vorzug nicht in Betracht und verdient das Natron angewendet zu wer- 

 den , weil es an sich wohlfeiler ist und auch noch eine grössre Sätti- 

 gungs-Kapazität gegen die Kieselerde hat, folglich meiir davon auflöst. 

 So kann man fast alle, auch die berühmtesten hydraulischen Kalke oder 

 Zämente durch Zusatz von Alkali noch wirksamer machen; doch im Ein- 

 zelnen muss der Versuch leiten. 



3) Zämente auf nassem Wege. Wenn man, selbst in der Kälte, 

 Kreide mit einer Auflösung der alkalischen Silikate in Berührung bringt, 

 so entsteht durch Austausch der Säuren, Kalk-Silikat und kohlensaures 

 Alkali. Wenn Kreide-Pulver auf diese Art theilweise in Kalk-Silikat über- 

 gegangen ist, so erhärtet die daraus entstehende Masse nach und nach 

 und wird eben so fest oder noch fester, als die besten hydraulischen 

 Zämente'; es entsteht ein wahrer künstlicher Stein. Auch kann diese 

 Masse als Kitt dienen. 



4) Künstliche Steine mit Kreide. Wenn man die Kreide, 

 statt in Pulver-Form, als hinreichend konsistenten Taig mit den alkali- 

 schen Silikaten in Berührung bringt, so wird ebenfalls Kieselerde in 

 einem Verhältnisse aufgenommen , das man nach Willkühr ändern kann; 

 die Steine nehmen an Gewicht zu, erhalten ein polirtes Ansehen, ein 

 dichtes Korn und, im Verhältnisse als sie Eisen enthalten, eine mehr oder 

 weniger gelbliche Farbe. Das Eintaueben kann in der Kälte oder Wärme 

 stattfinden; ein mehrtägiges Aussetzen an die Luft reicht alsdann schon 

 hin, um die Kreide in ein Kalk-Silikat umzuwandeln, welches so hart 

 ist, dass es einige Marmor-Arten ritzt, dessen Härte aber allmählich 

 noch zunimmt. 0,03 — 0,04 aufgenommener Kieselerde geben ihr schon 

 eine sehr bedeutende Härte: solche Steine sind Politur-fähig. An hin- 

 reichend porösen Steinen dringt die anfangs oberflächliche Erhärtung 

 allmählich bis in die Mitte vor (selbst bei 5 Centim. Dicke); feinkörni- 

 gere Kreide pflegt aber nur oberflächlich zu erhärten. An feuchter Luft 



